SUR r,l':S AMALGAMES d'kTATN. 
261 
Ou voit ainsi qu'à 25° les cristaux qui se forment sont presque de 
rétain pur; il en sera donc de même, ;i plus forte raison, ù des tempé- 
ratures plus élevées. 
En comparant les valeurs des potentiels à 25° et 50°, ])Our des 
amalgames entièrement liquides, nous avons pu calculer la chaleur 
d'amalganuxtion. Nous avons notamment trouvé que le passage d'un 
atome-gramme Su dans un amalgame liquide contenant 0,01 à 1,00 
at. % Sn, c. i\ d. du mercure presque pur, absorbe environ 3000 cal. 
On peut considérer la courbe CB comme la courbe des solutions 
saturées d'étain. Sou allure est caractéristique. La portion qui s'étend 
de 120° au point de fusion de l'étain est presque rectiligne, la portion 
moyenne présente une augmentation très rapide de la solubilité avec la 
tcm])érature, et la ])ortiou inférieure au contraire une augmentation 
très lente, en même temps d'ailleurs qu'une solubilité très faible, de 
sorte que cette partie de la courbe est très voisine de l'axe Hg. Dans 
un coin de la figure, cette portion de la courbe ainsi que la suivante, 
qui s'étend jusqu'au point de congélation du mercure, ont été repré- 
sentées à une plus grande échelle. 
Courbe BC. 
At. 7o Sn. 
Temp. 
At. % Sn. 
Temp. 
100 
231°,6 
20,37 
90°,0 
89,95 
211 ,6 
10,79 
79 ,7 
76,62 
183 ,7 
5,17 
65 ,2 
61,44 
155 ,2 
1,20 
25 ,0 
49,99 
133 ,4 
0,60 
0 ,0 
35,33 
107 ,4 
0,36 
— 18 ,8 
28,96 
99 ,0 
0,30 
— 34 ,5 
L'iuflexiou particulièrement rapide de la portion moyenne de la 
courbe BC fait prévoir que les mélanges liquides de Sn -j- Hg se 
sépareraient en deux couches, à des températures plus basses encore, 
s'il ne se formait ])as de phase solide. 
Quand on refroidit jusqu'au-dessous de — 3 4°, 5 on constate à cette 
température, pour tous les amalgames contenant 0,3 à 85 % d'étain. 
